II74 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Ces analy&es répondent toutes sensiblement à la formule 



2SfO=,3(Ni, Mg)0,2H20. 

 Les pro|)riétés physiques de ce minéral sont les suivantes : 



Les écliantillons n"= 1, 2, 3 et 4 se présentent en fragments de quelques centièmes 

 de millimètre de dimensions, tantôt allongés et quelquefois en tables grossièrement 

 hexagonales. Sauvent on observe, au microscope, des vermiculations à section hexa- 

 gonale d'une longueur de l'j ou -^ de miUimèlre, striées transversalement aux faces du 

 prisme à six pans plus ou moins tordu qu'elles constituent, ce qui paraît indiquer 

 un empilement de lames de clivage comme dans les chlorites. Ces lames, lorsqu'on les 

 observe à phit, montrent un deuxième clivage net, parallèle au plan des axes optiques 

 et un jilaii de cassure facile (sinon un troisième clivage) dont la trace est inclinée 

 à 60° sur celle du deuxième clivage. Les prismes tordus qui constituent l'éclianfilton 

 n" 5 préswttent, avec de plus grandes dimensions, les mêmes caractères. 



Les densités des cinq échaotillons sont les suivantes : 



Leur dureté est comprise entre 2 et 3. 



La couleur des échanlillons pulvérulents varie, avec la teneur en nickel, du vert cen- 

 dré vif (n" I ) au vert jaune pâle (n° k). Le n° 3 est d'un vert opaque vif, mais après 

 porphyrisation il montre la même couleur que le n° 1; les lamelles minces en sont 

 transparentes et laissent passer une lumière d'un vert vif. 



Sous le microscope polarisant, les cinq écliantillons (le n" 3 préalablement porplij- 

 risé) apparaissent légèrement dichroïques dans les teintes vertes («,,) et vertes 

 jaunes {/ig.). Ils sont biaxes, avec deux axes très rapprochés autour de la bissectrice 

 aiguë négative. Ces axes, très voisins de la perpendiculaire à l'aplatissement des 

 lamelles, se montrent situés, lorsqu'on peut les obseiver nettement, dans un plan per- 

 pendiculaire à l'aplatissement et parallèle à la trace du deuxième clivage. Il seniiile 

 d'ailleurs qu'il y ait des groupements complexes d'individus cristallins, de telle sorte 

 que lorsque l'épaisseur des lamelles est un peu imjiortante (ce qui est particulière- 

 ment le cas avec les fragments de l'échantillon n" 0) l'apparence est celle d'un minéial 

 uniaxe dont la croix noire se disloque à peine. 



Les vermiculations, s'éteignent entre deux niçois croisés suivant l'allongement, c'est- 

 à-dire suivant la direction perpendiculaire aux lamelles de clivage; l'e-xlinclion n'est 

 d'ailleurs nette que si les vermiculations ne sont pas recourbées. 



La biréfringence est assez forte dans tous les échantillons; elle est de o,o36 

 à 0,008 pour les n"^ 1 et 5 et décroît avec la teneur en nickel pour tomber au-dessous 

 de o,o3 pour l'échantillon n° k. La moyenne des indices de réfraction et de 1,62 

 à 1,63 dans le premier cas et de i,56 environ dans le deuxième. 



Les propriétés pyrognostiques de ce minéral sont celles de la garniérite. On iloil 

 cependant notei' ([u'une calcination douce fait passer fa couleur au gris plus ou moins 

 foncé suivant la richesse en nickel, puis au jaune pale et enfin au gris verdàtre à fa 

 plus haute température du moufle. La catcination ne fait pas perdre ses propriétés 

 optiques au minéral qui reste biréfringent, mais devient presque opaque. 



